## ANALISIS CAMPURAN BAHAN ALAM KULIT POHON BERINGIN TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Wennie Mandela 1 , Daniel A A Fonataba 2
1,2 Polikteknik Saint Paul Sorong, Jl. R.A. Kartini No.1, Kp. Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, 98413, Indonesia
Email: wennie.mandela14@gmail.com

## ABSTRACT
Fiber concrete is conventional modified concrete by adding fiber to the mix. The aim was to determine the results of the compressive strength of concrete with variations in the percentage of natural ingredients mixed with banyan tree bark. The method used is the experimental method by making concrete cylinder test objects. The results  of  the  mixture  of  banyan  tree  bark  on  the  concrete  mixture  are  a  mixture  with  banyan  tree  bark  2% compressive strength 18.66 MPa, 5% compressive strength 17.17 MPa, 7% compressive strength 12.33MPa, 10% compressive strength 12.91 MPa and 13% compressive strength 10.43 MPa. The increased water requirement in the concrete mix makes the compressive strength of the concrete low. For a mixture of banyan tree bark, 2% shell concrete is added 200 gr of water that is planned, 5% shell concrete 400 grams of water is added to meet the slump value, 7% shell concrete 1.6 kg water is added to meet the slump value, 10% shell concrete 1.65 kg water is added to meet the slump value and 13% shell concrete 1.7 kg of water is added to meet the slump value. Concrete that absorbs a lot of water results in low quality concrete compressive strength.
Keywords: Banyan Tree Bark, Compressive Strength, Concrete

## ABSTRAK
Beton serat adalah beton modifikasi konvesional dengan menambah serat pada campuran.  Penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil kuat tekan beton dengan variasi presentase campuran bahan alam kulit pohon beringin. Metode yang digunakan  metode eksperimental dengan membuat benda uji silinder beton. Hasil dari campuran kulit pohon beringin terhadap campuran beton yaitu campuran dengan kulit pohon beringin 2% kuat tekan 18.66 MPa, 5% kuat tekan 17.17 MPa, 7% kuat tekan 12.33 MPa, 10% kuat tekan 12.91 MPa dan 13% kuat  tekan  10.43  MPa.  Kebutuhan  air  yang  meningkat  pada  campuran  beton  membuat nilai  kuat  tekan  beton menjadi  rendah.  Untuk  campuran  kulit  pohon  beringin  2%  beton  kulit  ditambahkan  200  gr  dari  air  yang  di rencanakan,  5%  beton  kulit  400  gr  air  ditambahkan  agar  memenuhi  nilai  slump,  7%  beton  kulit  1.6  kg  air ditambahkan agar memenuhi nilai slump, 10% beton kulit 1.65 kg air ditambahkan agar memenuhi nilai slump dan  13%  beton  kulit  1.7  kg  air  ditambahkan  agar  memenuhi  nilai  slump.  Beton  yang  menyerap  banyak  air menghasilkan kuat tekan beton mutu rendah.
Kata Kunci : Beton , Kuat Tekan, Kulit Pohon Beringin

## PENDAHULUAN
Beton salah satu material utama pada suatu  bangunan,  beton  di  buat  dengan menggunakan  semen  Portland.  Beton adalah suatu komposi dari beberapa bahan batu-batuan  yang  di  rekatkan  oleh  suatu bahan  ikat.  Beton  dibentuk  agregat campuran  (agregat  halus,  kasar,  air  dan bahan  pengikat).  Beton  adalah  campuran komposisi dari beberapa bahan batuan yang di  rekatkan  dari  suatu  bahan  pengikat (Simanjuntak et al. 2021).
Beton serat merupakan beton modifikasi konvesional dengan menambah serat  pada  adukan,  serat  yang  di  gunakan dapat  dibuat  dari  berbagai  bahan  antara lain  serat  kelapa,  melinjo  pisang  serta dalam campuran beton sudah cukup banyak dilakukan  baik  dalam  serat  alami  maupun buatan  (Setiawan  et  al.  2022).  Pohon beringin yaitu pohon yang berbentuk besar berdaun  yang  rindang  pohon  ini  ada  10 jenis  pohon  beringin  yang  ada  di  dunia yaitu  beringin  Indian,  beringin  kimeng, beringin wimba, beringin, beringin putih,
Analisis Campuran Bahan (Mandela / hal. 138-145)
beringin  afrika,  beringin  karet  kebo, beringin  teluk  moreton,  beringin  pencekik florida.
Tinggi  pohon  beringin  ini  dapat mencapai 25 – 30 meter kemudian daunnya berbentuk  oval  dengan  ukuran  daun  6 sampai  13  cm  pucuknya  berwarna  hijau mudah dan sedikit halus serta batang pohon beringin  diameternya  di  perkirakan  bisa mencapai  1,5  –  2  meter.  Pohon  beringin banyak  kaya  akan  manfaat  seperti  efektif dalam menciptakan udara segar di karenakan  daun  yang  sangat  rindang sehingga  menciptakan  oksigen  yang  lebih banyak,  akar  pohon  beringin  dapat menyerap  air  yang  lebih  banyak  sehingga apabilah  kita  menanam  pohon  tersebut  di area rumah kondisi air tanah di sekitar akan dapat lebih bagus (Erika Mulyadi 2020).
Menurut  penelitian  Jurnal  Ilmu Pertanian  Indonesia  (JIPI)  tentang  pohon beringin  bagian  akar  mirip  dengan  batang utama, namun komponen akar pohon Lebih kecil dari batang dari batang uama. Bagian akar  pohon  beringin  dan  batang  termasuk kelas  kualitas  II.  Kayu  beringin  yang warnanya putih kekuningan dapat digunakan untuk produk dekorasi tirai kayu seperti  tirai  kayu,  sedangkan  serat  yang mulai mengering bersifat ulet (tidak mudah putus)  di  sarankan  sebagai  tali  pengikat atau  bahan  anyaman  kerajinan  (Sintiami Ramadhani).
Di  kota  Sorong  banyak  dijumpai pohon  beringin  yang  juga  dimanfaatkan sebagai  salah  satu  bahan  untuk  membuat kerajinan.  Sehingga  penulis  berinisiatif untuk  mengambil  suatu  rumusan  masalah yaitu,  berapakah  nilai  campuran  bahan alam  kulit  pohon  beringin  terhadap  kuat tekan beton. Mengetahui berapa hasil kuat tekan  beton  dengan  campuran  presentase kulit pohon beringin.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Beton
Beton  adalah  salah  satu  material utama  pada  suatu  bangunan,beton  di  buat dengan mengunakan semen Portland beton
yang  sudah  mengeras  merupakan  material gabungan  yang  terdiri  dari  agregat  kasar, agregat halus, dan semen banyak parameter yang  mempengaruhi  kuat  tekan  beton, kekuatan tekan adalah kapasitas dari suatu bahan  atau  strutur  dalam  menahan  beban yang akan mengurangin ukurannya, kekuatan  tekan  dapat  di  ukur  dengan memasukan nilai ke dalam kurva tegangan- regangan dari data yang di dapat dari mesin pengujian.
Beton  adalah  suatu  komposi  dari beberapa  bahan  batu-batuan  yang  di rekatkan  oleh  suatu  bahan  ikat.  Beton  di bentuk  agregat  campuran  (agregat  halus, kasar,  air  dan  bahan  pengikat).  Komposit tersebut  bila  di  tuangkan  dalam  cetakan kemudian di biarkan maka akan mengeras. Pengerasan  tersebut  terjadi  karena  reaksi kimia  antara  air  dan  semen  ini  tingkat kekerasan  beton  sesuai  dengan  umumnya (Dipohusodo 1994).
Beton  normal  adalah  beton  yang menggunakan agregat pasir sebagai agregat halus  dan  split  sebagai  agregat  kasar sehingga  mempunyai  berat  jenis  beton antara 2200  kg/m 3 –  2400  kg/m 3 dengan kuat tekan sekitar 15 – 40 MPa (European Environment  Agency,  2019).  Beton  mutu tinggi  adalah  beton  yang  memiliki  kuat tekan  lebih  tinggi  dibandingkan  beton normal  biasa.  Yang  tergolong  beton  mutu tinggi  adalah  beton  yang  memiliki  kuat tekan  antara  40  –  80  MPa  (Iii  dan  Teori, 2007).
Dari  latar  belakang  di  atas  penulis mengambil  suatu  ide  penelitian  yaitu menggunakan  bahan  alam  kulit  pohon beringin  sebagai  bahan  campuran  beton. Adapun  tujuan  dari  penelitian  untuk mengetahui  hasil  kuat  tekan  beton  dengan variasi  presentase  campuran  bahan  alam kulit pohon beringin.

## Semen
Semen  adalah  zat  yang  digunakan untuk  merekat  batu,  bata,  batako,  maupun bahan  bangunan  lainnya.  Sedangkan  kata semen  sendiri  berasal  dari  caementum, yang  artinya  memotong  menjadi  bagian-
Analisis Campuran Bahan (Mandela / hal. 138-145)
bagian  kecil  tak  beraturan.  Meski  sempat populer  pada  zamannya,  nenek  moyang semen  made  in  Napoli  ini  tak  berumur panjang.
Semen berfungsi  untuk  membuat beton  dan  juga  merekatkan  batu  bata  saat membuat  tembok  (Arizki  et  al.  2015). Tinjauan pustaka memuat teori/hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian.

## Air
Air adalah bahan dasar pembuatan beton  yang  paling  murah.  Fungsi  air dalam beton adalah untuk membuat semen bereaksi  dan  sebagai  bahan  pelumas antara  butir-butir  agregat.(Purnamasari and  Handayani  2020)  Untuk  membuat semen  bereaksi  hanya  dibutuhkan  air sekitar  25-30  persen  dari  berat  semen. Tetapi pada kenyataan dilapangan apabila faktor  air  semen  (berat  air  dibagi  berat semen)  kurang  dari  0,35  maka  adukan sulit  dikerjakan,  sehingga  umumnya faktor air semen lebih dari 0,40 yang mana terdapat kelebihan air yang tidak bereaksi dengan  semen.  Kelebihan  air  inilah  yang berfungsi sebagai pelumas agregat,
sehingga membuat adukan mudah dikerjakan. Tetapi seiring dengan semakin mudahnya pengerjaan, maka akan menyebabkan  beton  menjadi  porous  atau terdapat banyak rongga, maka kuat tekan beton itu sendiri akan menurun.

## Agregat
Agregat  merupakan  material  yang ditambahkan ke dalam pasta semen dalam proses pembuatan beton untuk mengurangi  pemakaian  semen.  Hal  ini dilakukan  karena  agregat  lebih  murah dibandingkan  dengan  semen  serta  19 penambahan  agregat  akan  membentuk beton  dengan  volume  yang  lebih  stabil dan durabilitas yang lebih baik ( Tjarongeetal,  2003 ).  Agregat  adalah bahan-bahan campuran beton yang saling diikat  oleh  perekat  semen  (Gusrianto, 2016).
Agregat ini harus bergradasi sedemikian  rupa  sehingga  seluruh  massa beton dapat berfungsi sebagai benda yang utuh, homogen, dan rapat, dimana agregat yang  berukuan  kecil  befungsi  sebagai pengisi  celah  yang  ada  diantara  agregat berukuran besar. Dua jenis agregat adalah agregat  kasar  (kerikil,  batu  pecah)  dan agregat halus (pasir).

## Slump Test
Slump  test adalah  pengujian  yang dilakaukan  untuk  mengetahui  seberapa kentalnya  adukan  beton  yang  akan  di produksi. Dibalik dari kualitas sebuah mix design  beton,  ternyata  perlu  dilakukan pengujian  dari  kadar  kekentalan  beton  itu sendiri  agar  mencapai  kuat  tekan  beton rencana  pengujian  ini  dilakukan  dengan  2 tujuan utama yaitu:
1. Kekentalan beton segar agar beton yang di  produksi  dapat  mencapai  kekuatan mutu  beton  dan  mendapatkan  nilai slump yang baik.
2. Beton  yang  di  produksi  akan  sesuai dengan  rencana  kerja  dari  sebuah bangunan yang di bangun.

## Pengujian Kuat Tekan Beton
Kuat tekan beton adalah besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan benda  uji  beton  hancur  bila  di  bebani dengan  gaya  tekan  tertentu  yang dihasikan  oleh  mesin  tekan  (Risdiyanto 2013). Kekuatan tekan adalah kemampuan beton untuk menerima gaya tekan  persatuan  luas.  Kuat  tekan  beton mengidentifikasikan  mutu  dari  sebuah struktur.  Semakin  tinggi kekuatan struktur  dikehendaki,  semakin  tinggi pula  mutu  beton  yang  dihasilkan.  Nilai kuat  tekan beton  didapat dari pengujian standar dengan benda uji yang digunakan  berbentuk  silinder.  Dimensi benda uji standar adalah tinggi 300 mm dan diameter 150 mm.
Analisis Campuran Bahan (Mandela / hal. 138-145)

## Perawatan Beton
Perawatan  beton dilakukan  saat  beton sudah  mulai  mengeras  yang  bertujuan untuk  menjaga  agar  beton  tidak  cepat kehilangan  air  dan  sebagai  tindakan menjaga kelembaban /suhu beton sehingga beton  dapat  mencapai  mutu  beton  yang diinginkan  (Fathahilla  Uno  et  al.  2022). Tujuan  perawatan  beton  adalah  menjaga beton  dari  kehilangan  air  semen  yang banyak pada saat-saat setting time concrete, menjaga  perbedaan  suhu  beton  dengan lingkungan  yang  terlalu  besar,  stabilitas dari dimensi struktur, mendapatkan kekuatan beton yang tinggi, menjaga beton dari kehilangan air akibat penguapan pada hari-hari pertama, menjaga keretakan.

## METODOLOGI
Metode  dalam  penelitian  ini  yaitu metode  eksperimental  dengan  membuat benda  uji  silinder  beton  menggunakan campuran  bahan  alam  kulit  pohon beringin yang terdiri dari variasi persentase  campuran  yaitu  2%,  5%,  7%,
10%  dan  13%  dari  berat  semen.
Pembuatan  benda  uji  dilaksanakan  di
Laboratorium Beton Teknik Sipil Politeknik Saint Paul Sorong.

## Data Primer dan Data Sekunder
Data primer yaitu data yang akan diuji di laboratorium meliputi data uji karakteristik agregat halus dan karakteristik agregat kasar (BSN 2011). Kemudian hasil data  akan  digunakan  dalam  perhitungan mix disain. Data sekunder yaitu data yang di  peroleh  dari  referensi  buku  teknik  sipil yang berkaitan dengan uji beton. SNI yang digunakan,  serta  jurnal  atau  buku-buku literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian sebagai referensi penelitian yang dilakukan.

## Benda Uji dan Bahan
Benda  uji  dalam  penelitian  ini berbentuk silinder beton dapat dilihat pada
Gambar  1.  Bahan-bahan  yang  digunakan dalam penelitian secara rinci yaitu:
a. Agregat  halus  berasal  dari  quari malanu pasir.
b. Semen mengunakan semen Consh.
c. Air dari Laboratorium Beton Politeknik Sant Paul Sorong.
d. Bahan  tambah  adalah  kulit  pohon beringin.
e. Agregat kasar berasal dari PII.
Gambar 1. Benda Uji Silinder Beton
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian.
Gambar 2. Bahan Material

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  semua  material  penyusun beton  telah  diuji,  maka  kita  melakukan perhitungan Mix Design sesuai metode SNI 03-2834-2000  untuk  mengetahui  proporsi campuran beton (SNI 03-2834-2000 2000). Kemudian  kita  dapat  mulai  membuat  atau mencetak  beton.  Berikut  ini  adalah
Analisis Campuran Bahan (Mandela / hal. 138-145)
Langkah-angkah  dalam  perhitungan  Mix Design dan hasil perhitungan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Perancangan Campuran Beton
NO. URAI A N TABEL/GRAFIK/ PERHITUNGAN ISIAN 1 Kuat tekan yang disyaratkan pada umur 28 hari (f'c) Ditentukan 22 MPa 2 Deviasi standar (S) Tabel 5.6 MPa 3 Nilai tambah (M) M = k x S, (k=1.64) 10 MPa 4 Kuat tekan rata-rata yang direncanakan (f'cr) f'cr = f'c + M 32 MPa 5 Jenis semen Tipe 1 (PC) per zak 50 Kg Ditetapkan Semen Portland tipe 1 6 Jenis aggregat kasar (alami/batu pecah) Ditetapkan Batu pecah 2-3 7 Jenis aggregat halus (alami/pecahan) Ditetapkan alami 8 Faktor air semen bebas Tabel dan Grafik 0.54 9 Faktor air semen maksimun Tabel 4 0.54 10 Nilai slump Tabel 4 6-18 cm 11 Ukuran maksimum aggregat kasar Hasil Uji Laboratorium 20 mm 12 Kadar air bebas Tabel 205 kg/m 3 13 Kebutuhan semen (12 = 11/8) 379.63 kg/m 3 14 Kebutuhan semen minimum Tabel 4 275 kg/m 3 15 Kebutuhan semen yang dipakai Ditetapkan 379.63 kg/m 3 16 Penyesuaian jumlah air atau faktor air semen Kadar semen > min 0.54 17 Daerah gradasi aggregat halus Grafik 4 zona 2 18 Persen berat aggregat halus terhadap campuran Grafik 14 42.5 % 19 Berat jenis aggregat campuran Hasil Uji Lab 225 t/m 3 20 Berat jenis beton Grafik 16 2274 kg/m 3 21 Kebutuhan aggregate gabungan (20 = 19-11-14) 1689.37 kg/m 3 22 Kebutuhan aggregat halus (21 = 20 x 17) 709.54 kg/m 3 23 Kebutuhan aggregat kasar (22 = (20 - 21) 979.83 kg/m 3

## Tabel 2. Komposisi Campuran Beton
Volume Berat Total (Kg) Air (ltr) Semen (Kg) Pasir (Kg) Batu 2/3 (kg) 1 m3 2274 205 379.63 709.54 979.83 1 Adukan 6.24 11.57 21.62 29.85
Analisis Campuran Bahan (Mandela / hal. 138-145)
Pada  Tabel  1,  dapat  dilihat  hasil perhitungan  mix  design  yang  akan digunakan  dalam  campuran  beton.  Pada Tabel  2,  terdapat  hasil  hitungan  volume untuk  campuran  permeter  kubik  dan  1 adukan.  Setelah  dihasilkan  perhitungan mix  disain  kemudian  dibuat  benda  uji silinder  beton  di  laboratorium  dan dilakukan  perawatan  pada  beton  dengan umur  28  hari.  Selanjutnya  dilakukan  uji kuat  tekan  beton  dengan  hasil  kuat  tekan beton pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Hasil Kuat Tekan Beton
Pada Tabel 3 di atas dapat dilihat hasil kuat  tekan  beton  menggunakan  campuran bahan  alam  kulit  pohon  beringin  dengan masing-masing variasi presentase 2%, 5%, 7%, 10% dan 13% pada umur 28 hari.
Beton Berat Dimensi Luas Gaya Tekan Kuat Tekan Benda d t Bidang (Persentase 28 hari) gr (cm) (cm) (cm 2 ) (kN) (kg) Silinder (kg/cm 2 ) MPa 1/Bk/2% 12510 15 30 176.625 390 39755.35 225.08 22.08 2 Bk /2% 12540 15 30 176.625 354 36085.63 204.31 20.04 3/ Bk /2% 12420 15 30 176.625 387 39449.54 223.35 21.91 4/ Bk /2% 12820 15 30 176.625 213 21712.54 122.93 12.06 5/ Bk /2% 12620 15 30 176.625 304 30988.79 175.45 17.21 Rata-rata 190.22 18.66 1/ Bk /5% 12430 15 30 176.625 308 31396.53 177.76 17.44 2/ Bk /5% 12460 15 30 176.625 327 33333.33 188.72 18.51 3/ Bk /5% 12540 15 30 176.625 292 29765.55 168.52 16.53 4/ Bk /5% 12480 15 30 176.625 242 24668.71 139.67 13.70 5/ Bk /5% 12590 15 30 176.625 347 35372.07 200.27 19.65 Rata-rata 174.99 17.17 1/ Bk /7% 12090 15 30 176.625 249 25382.26 143.71 14.10 2/ Bk /7% 12440 15 30 176.625 168 17125.38 96.96 9.51 3/ Bk /7% 12300 15 30 176.625 191 19469.93 110.23 10.81 4/ Bk /7% 12020 15 30 176.625 258 26299.69 148.90 14.61 5/ Bk /7% 12200 15 30 176.625 223 22731.91 128.70 12.63 Rata-rata 125.70 12.33 1/ Bk /10% 12100 15 30 176.625 204 20795.11 117.74 11.55 2/ Bk /10% 12240 15 30 176.625 209 21304.79 120.62 11.83 3/ Bk /10% 12000 15 30 176.625 239 24362.90 137.94 13.53 4/ Bk 10% 12280 15 30 176.625 244 24872.58 140.82 13.81 5/ Bk /10% 12140 15 30 176.625 244 24872.58 140.82 13.81 Rata-rata 12.91 1/ Bk /13% 11890 15 30 176.625 162 16513.76 93.50 9.17 2/ Bk /13% 12030 15 30 176.625 162 16513.76 93.50 9.17 3/ Bk /13% 12140 15 30 176.625 163 16615.70 94.07 9.23 4/ Bk /13% 12090 15 30 176.625 235 23955.15 135.63 13.31 5/ Bk /13% 12000 15 30 176.625 199 20285.42 114.85 11.27 Rata-rata 106.31 10.43

## Gambar 3. Grafik Kuat Tekan Rata-Rata Beton
Kulit Pohon Beringin
Pada  Gambar  3,  dapat  dilihat  hasil  kuat tekan rata-rata beton kulit pohon beringin dengan umur beton 28 hari yaitu:
1. Pada campuran Kulit pohon beringin 2% kuat tekan rata-rata yang di hasilkan 18.66 MPa
2. Pada campuran Kulit pohon beringin 5% kuat tekan rata-rata yang di hasilkan 17.17 MPa
3. Pada campuran Kulit pohon beringin 7% kuat tekan rata-rata yang di hasilkan 12.33 MPa
4. Pada campuran Kulit pohon beringin 10% kuat tekan rata-rata yang di hasilkan 12.91 MPa
5. pada  penambahan  Kulit  pohon  beringin  13% kuat tekan rata-rata yang di hasilkan 10.43 MPa
Kuat tekan yang dihasilkan belum memenuhi  kuat  tekan  perencanaan  karena disebabkan  oleh  beton  kulit  beringin  banyak menyerap  air,  dapat  diketahui  pada  saat pembuatan  benda  uji  beton  slinder  untuk memenuhi  nilai  slump  60-180  mm  untuk  2% beton kulit ditambahkan 200 gr air dari air yang di rencanakan , 5% beton kulit 400 gr air yang di tambahkan agar dapat memenuhi nilai slump, 7% beton  kulit  1.6  kg  air  yang  di  tambahkan  agar dapat  memenuhi  nilai  slump,  10%  beton  kulit 1.65  kg    air  yang  di  tambahkan  agar  dapat memenuhi nilai slump dan 13% beton Kulit 1.7 kg air yang di tambahkan agar dapat memenuhi nilai slump.
Dari  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  beton dengan  penambahan  kulit  pohon  beringin
membutuhkan banyak air dalam proses pencampuran  beton.  Beton  yang  menyerap banyak air akan berpengaruh terhadap kuat tekan betonnya,  sehingga  beton  yang  penyerapan airnya tinggi memiliki kuat tekan beton rendah.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini  didapatkan  hasil nilai  kuat  tekan  beton  dengan  penambahan kulit pohon beringin presentase 2% menghasilkan kuat tekan rata-rata 18,66 MPa, 5%  menghasilkan  kuat  tekan  rata-rata  17,17 MPa,  7%  menghasilkan  kuat  tekan  rata-rata 12,33 MPa, 10% menghasilkan kuat tekan rata- rata  12,91  MPa,  dan  13%  menghasilkan  kuat tekan rata-rata 10,43 MPa. Kuat tekan ini tidak dapat mencapai kuat tekan rencana. Dari hasil pengujian  dapat  dilihat  juga  bahwa  semakin bertambah presentasi kulit yang di tambahkan dalam  campuran  beton  maka  nilai  kuat  tekan beton  yang  dihasilkan  semakin  rendah dikarenakan  campuran  kulit  pohon  beringin memiliki penyerapan air yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
1974-2011, SNI. 2011. “SNI 1974-2011 Cara Uji Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Benda  Uji Silinder.” Badan  Standardisasi  Nasional Indonesia 20.
Arizki, Rosie, Intan Sari, Steenie E. Wallah, and Reky S. Windah. 2015.  “Pengaruh Jumlah Semen dan Fas Terhadap Kuat Tekan Beton Dengan  Agregat  Yang  Berasal  Dari Sungai.” Jurnal Sipil Statik 3(1):68–76. BSN. 2011. “SNI 1971-2011 Cara Uji Kadar Air Total  Dengan  Pengeringan.” Badan Standardisasi Nasional Indonesia 6.
Fathahilla  Uno,  Aqmal,  Carter  David,  Ernest Kandou, Rilya Rumbayan, Jalan Jembatan, Teknik  Sipil,  Negeri  Manado,  and  Kota Manado.  2022.  “Kuat  Tekan  Beton Berdasarkan  Metode  Curing  Time  Di Lapangan Pada Rigid Pavement.” 1(1). Gusrianto, Rifan. 2016. “Pengaruh Penambahan
Batu  Kapur  Padat  Sebagai  Agregat.” 3(2):17–27.
Purnamasari,  Eka,  and  Fitria  Handayani.  2020.
18,66 17,17
12,33 12,91 10,43 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2% 5% 7% 10% 13% Bk 2% Bk 5% Bk 7% Bk 10% Bk 13% %  Beton Kulit K u at Tek an r ata -r ata B e to n (M Pa)
Analisis Campuran Bahan (Mandela / hal. 138-145)
“Beton  Porous  Dengan  Menggunakan Agregat  Lokal  Di  Kalimantan  Selatan.” Jurnal Kacapuri : Jurnal Keilmuan Teknik Sipil 3(1):139. doi: 10.31602/jk.v3i1.3618.
Risdiyanto,  Yudi.  2013.  “Kajian  Kuat  Tekan Beton  Dengan  Perbandingan  Volume  Dan Perbandingan  Berat  Untuk  Produksi  Beton Massa  Menggunakan  Agregat  Kasar  Batu Pecah  Merapi  (Studi  Kasus  Pada  Proyek
Pembangunan  Sabo  Dam).” Tugas  Akhir
D:1–11.
Setiawan, Ageng, Resti Nur Arini, Studi Teknik
Sipi, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila,  Serat  Batang  Pisang,  and  Kuat Tekan. 2022. “Perbandingan Beton Normal Dengan  Beton  Serat  Batang  Pisang (Comparison  Of  Normal  Concrete  With Banana  Fiber  Stock  Concrete  Using  Job
Mix Cijago Toll Project)” 2(2):140–46.
Simanjuntak,  Johan  Oberlyn,  Ros  Anita
Sidabutar, Humisar Pasaribu, Yetty Riris R. Saragi,  and  Sriyanti  Sitorus.  2021.  “Sifat Dan Karakteristik Campuran Beton
Menggunakan  Batu  Pecah  Dan  Batu  Guli Dari  Sungai  Binjai.” Jurnal  Visi  Eksakta
2(2):239–54.
doi: 10.51622/eksakta.v2i2.397.
SNI  03-2834-2000.  2000.  “SNI  03-2834-2000: Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran Beton Normal.” Sni 03-2834-2000 1–34.